" 시험 중 인 각 시편 의 폭 이 3 인치 이 고 연신 의 일정 한 속도 를 유지 하 는 인장시험 기계 로 시험 을 행하 는 TAPPI 시험 방법 T - 576 "" 타올 및 티슈 제품 의 인장 특성 ( Tensile properties of towel and tissue products ) ( 일정 한 신장 율 을 이용 함 ) "" 에 따라 인장 시험 을 행하 였 다 . 더욱 구체 적 으로 ", JDC Precision Sample Cutter ( 펜 실베 니 아주 필라델피아 소재 Thwing - Albert Instrument Company 의 모델 No . JDC 3 - 10 , 시리얼 No . 37333 ) 또는 등가물 을 사용 하 여 기계 방향 ( MD ) 또는 교차 기계 방향 ( CD ) 배향 으로 3 ± 0 . 05 인치 ( 76 . 2 ± 1 . 3 mm ) 폭 의 스트립 을 절단 함 으로써 건조 인장 강도 테스트 를 위한 샘플 들 을 준비 하 였 다 . 인장 강도 를 측정 하 는 데 사용 한 기구 는 MTS Systems Sintech 11 S , 시리얼 No . 6233 이 었 다 . 데이터 획득 소프트웨어 는 윈도우즈 3 . 10 버전 용 MTS Testworks ® ( MTS Systems Corp . , 노스캐롤라이나주 리서치 프라이 앵글 파크 ) 이 었 다 . 시험 중 인 샘플 의 강도 에 따라 , 50 N 또는 최대 100 N 중 에서 부하 셀 을 선택 하 였으며 , 이때 , 피크 하중 간들 대부분 은 부하 셀 의 전체 스케일 값 의 10 내지 90 % 에 속하 였 다 . 조 ( jaw ) 들 간 의 게이지 길이 는 미용 티슈 및 타올 의 경우 4 ± 0 . 04 인치 ( 101 . 6 ± 1 mm ) , 욕실 용 티슈 의 경우 2 ± 0 . 02 인치 ( 50 . 8 ± 0 . 5 mm ) 이 었 다 . 크로스헤드 속도 는 10 ± 0 . 4 인치 / 분 ( 254 ± 1 mm / 분 ) 이 었 고 , 파단 감도 는 65 % 로 설정 하 였 다 . 수직 및 수평 양쪽 으로 중심 이 맞춰진 기구 의 조 들 에 샘플 들 을 배치 했 다 . 이어서 , 시험 을 개시 하 고 시편 이 파단 되 었 을 때 시험 을 종료 하 였 다 . 피크 하중 을 , " 시험 중 인 샘플 의 방향 에 따라 시편 의 "" MD 인장 강도 "" 또는 "" CD 인장 강도 "" 로서 기록 하 였 다 . 각 산물 이나 시트 마다 10 개 의 대표 적 인 시편 들 을 시험 하 였으며 ", 모든 개별 적 인 시편 시험 들 의 산술 평균 을 , 샘플 의 3 인치 당 힘 의 그램 단위 로 산물 또는 시트 의 적절 한 MD 또는 CD 인장 강도 로서 기록 하 였 다 . 기하학 적 평균 인장 ( GMT ) 강도 를 산출 하 였으며 , 샘플 폭 의 3 인치 당 그램 - 힘 으로서 표현 한다 . 인장 테스터 에 의해 인장 에너지 흡수 ( Tensile energy absorbed , TEA ) 및 기울기 를 산출 한다 . TEA 는 gm * cm / cm 2 단위 로 기록 된다 . 기울 기 는 kg 단위 로 기록 된다 . TEA 와 기울기 모드 는 방향 에 의존 하 며 , 따라서 , MD 방향 과 CD 방향 을 독립 적 으로 측정 한다 . 기하학 적 평균 TEA 와 기하학 적 평균 기울 기 는 , 소정 의 특성 에 대한 대표 적 인 MD 값 과 CD 값 의 곱 의 제곱근 으로서 정의 된다 .